-380- 



Mineralogie. 



2. Die Reaktion zwischen Kieselsäure und Flußsäure endigt auch bei 

 einem Überschuß von HF mit der Bildung von Kieselflußsäure; mehr als 

 6 Mol. H F treten nicht mit 1 Mol. Si 2 in Reaktion. 



3. Die wasserhaltigen Kieselsäuren sind als Hydrate des glasig-amorphen 

 Kieselsäureanhydrids zu betrachten. Die Wasseraufnahme vollzieht sich bis 

 zur Bindung von 3 % H 2 unter Wärmeentwicklung, bei weiterer Hydrati- 

 sierung tritt eine geringe Wärmeabsorption ein. Doch bleibt die Bildungswärme 

 sämtlicher Kieselsäurehydrate aus Anhydrid und Wasser stets positiv. 



4. Die Reaktion zwischen Tonerdehydrat und Flußsäure geht bei einem 

 Überschuß von H F unter Bildung einer Aluminiumfluorwasserstoffsäure vor 

 sich; ist Tonerdehydrat im Überschuß vorhanden, so reagiert die entstandene 

 Aluminiumfluorwasserstoffsäure in einer sekundären, lang anhaltenden Reaktion 

 mit dem überschüssigen Tonerdehydrat unter Bildung einer schwer löslichen 

 Verbindung. 



5. Die Lösungs wärme der amorphen wasserfreien Tonerde wurde nur 

 angenähert bestimmt; die Bildungswärmen der Aluminiumsilikate sind daher 

 nur als Näherungswerte zu betrachten. 



6. Es wurden die Bildungswärmen der folgenden Silikate bestimmt: 

 Natriumsilikat, Zink- Ortho- und Metasilikat, Leucit, Mikroklin, Adular, 

 Analcim, Natrolith, Heulandit. Die Kristallisationswärme wurde ermittelt 

 beim Zinkorthosilikat, Mangansilikat, Adular. 



In der folgenden Tabelle sind die sämtlichen vom Verf. bestimmten 

 Bildungs- und Kristallisationswärmen der Silikate zusammengestellt, dazu von 

 Tammann ermittelte Werte der Kristallisationswärmen (mit + bezeichnet) und 

 die von Chatelier bestimmten Bildungswärmen der Silikate von Ca, Fe und Mn: 



Verbindung oder Mineral 



Bildungs- 

 wärme pro 

 1 Mol. 

 in Kai. 



Bildungs- 

 wärme pro 



lg ■ 

 in Kai. 



Kristalli- 

 sations- 

 wärme pro 

 1 Mol. 

 in Kai. 



Kristalli- 

 sations- 

 wärme pro 

 1 g in Kai. 





+ 97,85 



+ 0,800 







Calciummetasilikat . . . 



+ 15,2 



+ 0,129 







Eisenmetasilikat .... 



+ 10,0 



+ 0,0757 







Manganmetasilikat . . . 



+ 5,4 



+ 0.0411 



+ 8,52 



" + 64,9 



Zinkorthosilikat .... 



— 23,74 



— 0,106 



+ 9,04 



+ 40,5 



Zinkmetasilikat .... 



+ 2^9 



+ 0,0175 













+ 20.18+ 



+ 93+ 



Leucit 



+ 101,6 



+ 0,257 



+ 11,38+ 



+ 26+ 



Mikroklin 



+ 104,2 



+ 0,187 



+ 46,33+ 



+ 83+ 



Adular 



+ 131,2 



+ 0,235 



+ 55,72 



+ 99,8 



Eläolith ....... 









+ 73+ 



Analcim 



+ 85,22 



+ 0,215 







Natrolith 



+ 95,76 



+ 0,277 







Heulandit 



+ 59,44 



+ 0,114 







R. Brauns. 



